Recherches expérimentales sur l'élasticité des métaux. 295 

 Résumé 



des expériences faites avec le fil d"or. 



L'influence de la température sur le coefficient d'élasticité de l'or n'a pas encore 

 pu être déterminée; les observations, qui ont été faites dans ce but, ont donné un résultat 

 négatif, et seront répétées dans la suite. Heureusement nos observations avec le fil d'or 

 ont été faites à des températures si peu différentes, qu'on peut se passer de cette 

 correction. 



Voici les valeurs des durées d'oscillations^ réduites au vide: 





Distance 







Durée 



des charges 





a 



d'une oscill. 

 t 



à l'axe du fil 

 r 



a 



t 



28,5261 



26,0333 



0,01317 



0,000!^62 



25,5792 



22,0291 



0,00911 



0,000356 



22,8953 



18,0263 



0,00686 



0,000300 



18,4772 



10,0133 



0,00!t56 



0,0002^^7 



17,0195 



6,0111 



0,00357 



0,000210 







moy. 



0,000315 



X= 318,0318, a:=i,22^k. 



De là 



Durée calculée 



Durée observée 



Différences 



28,5065 



28,5261 



-H 0,0196 



25,6040 



25,5792 



— 0,0248 



22,9068 



22,8953 



— 0,0115 



18,4760 



18,4772 



-1-0,0012 



17,0007 



17,0195 



H- 0,0188 



« = 3,10816, dont le log. =0,4925036. 



Conclusion. 



Voici les valeurs de n, l et r, trouvées par les expériences précédentes. 



Métal 



charges 



n 





r 



Fil de fer no. 1 



99,3154 



0,7703534 



126,8488 



0,0480076 



Fil de fer no. 2 



99,3542 



6,03455 



126,414 



0,080992 





189,0676 



6,02256 



126,357 







362,1494 



6,01542 



126,600 





Fil de cuivre jaune 



99,3542 



6,06261 



126,598 



0,0951813 





193,8994 



6,08134 



126,636 





